1 
 附件 
GB150.2 -2011《压力容器  第2部分：材料 》  
国家标准第 1号修改单  
一、第2章规范性引用文件最后增加三个标准：  
ASME Ⅱ A SA-387M：2013  ASME 锅炉及压力容器规范  
第2卷 材料  A篇 铁基材料  SA 387M 压力容器用铬 -钼合
金钢板（ 2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Ⅱ
Materials  Part A Ferrous Materials Specifications 
SA-387M Specification fo r Pressure Vessel Plates,Alloy 
Steel,Chromium -Molybdenum ） 
ASME Ⅱ A SA-516M：2013  ASME 锅炉及压力容器规范  
第2卷 材料  A篇 铁基材料  SA 516M 中、低温压力容器用
碳素钢钢板（ 2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Ⅱ
Materials  Part A Ferrous Materials Specifications 
SA-516M Specification for Pr essure Vessel Plates,Carbon 
Steel,for Moderate -and Lower Temperature Service ） 
ASME Ⅱ A SA-537M：2013  ASME 锅炉及压力容器规范  
第2卷 材料  A篇 铁基材料  SA 537M 压力容器用碳锰硅热
处理钢板（ 2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code Ⅱ
Materials  Part A Ferrous Materials Specifications 
SA-537M S pecification for Pressure Vessel 2 
 Plates,Heat -Treated,Carbon -Manganese -Silicon Steel ） 
二、第4.1条增加GB/SA 516 Gr70 ，GB/SA 537 Cl 1 和 
GB/SA  387 Gr12 Cl 2 三个钢板牌号，给出了三个牌号的化学
成分、使用状态、厚度、使用温度范围、许用应力、超声检
测要求。 具体修改如下：  
（一）表2中Q345R后加入GB/SA 516 Gr70 、GB/SA 537 
Cl 1，15CrMoR 后加入 GB/SA 387 Gr12 Cl 2 。原标准中 表2
修改后见本修改单表 2。 
（二）表 3中钢号 Q245R、Q345R一栏修改为 Q245R、
Q345R、GB/SA 516 Gr70 、GB/SA 537 Cl 1 ； GB/SA  387 Gr12 
Cl 2纳入Cr-Mo系栏。原标准中 表3修改后见本修改单表 3。
（三）表 4中Q345R后加入GB/SA 516 Gr70 和GB/SA 537 Cl 
1。原标准中 表2修改后见本修改单表 4。 
（四）第 4.1.4条中a),b),c)相应修改为：  
a） 用于多层容器内筒的 Q245R、Q345R和GB/SA516 Gr70 ； 
b）用于壳体的厚度大于 36mm的Q245R、Q345R和
GB/SA516 Gr70 ； 
c）用于其它受压元件（法兰、管板、平盖等）的厚度大
于50mm的Q245R、Q345R和GB/SA516 Gr70 。 
（五）第 4.1.12条最后增加如下文字：  
允许使用 ASME Ⅱ A SA-516M:2013 、ASME Ⅱ A  
SA-537M:2013 和ASME Ⅱ A  SA-387M:2013 中的SA 516 
Gr70， SA 537 Cl 1 和 SA 387 Gr12 Cl 2 钢板，其使用状态、3 
 厚度、使用温度范围、许用应力、超声检测要求，以及使用
温度下限分别按表 2、表3和表4中的GB/SA 516 Gr70 、 GB/SA 
537 Cl 1 和GB/SA  387 Gr12 Cl 2 钢板的相应规定；其 C、P、
S含量和A、KV2指标：GB/SA 516 Gr70 和 GB/SA 537 Cl 1 应
满足Q345R的相关要求， GB/SA  387 Gr12 Cl 2 应满足15CrMoR
的相关要求。  
 
 4 
 表2  碳素钢和低合金钢钢板许用应力  
钢号  钢板  
标准  使用  
状态  厚度  
mm 室温  
强度指标 在下列温度（℃）下的许用应力 /MPa  
注 Rm 
MP
a ReL 
MPa  ≤20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600 
Q245R  GB 713  热轧，控
轧，正火  3～16 400 245 148 147 140 131 117 108 98 91 85 61 41      
 ＞16～36 400 235 148 140 133 124 111 102 93 86 84 61 41      
＞36～60 400 225 148 133 127 119 107 98 89 82 80 61 41      
＞60～100 390 205 137 123 117 109 98 90 82 75 73 61 41      
＞100～150 380 185 123 112 107 100 90 80 73 70 67 61 41      
Q345R  GB 713  热轧，控
轧，正火  3～16 510 345 189 189 189 183 167 153 143 125 93 66 43      
＞16～36 500 325 185 185 183 170 157 143 133 125 93 66 43      
＞36～60 490 315 181 181 173 160 147 133 123 117 93 66 43      
＞60～100 490 305 181 181 167 150 137 123 117 110 93 66 43      
＞100～150 480 285 178 173 160 147 133 120 113 107 93 66 43      
＞150～200 470 265 174 163 153 143 130 117 110 103 93 66 43      
GB/SA 516 Gr70  ASME Ⅱ A 
SA-516M：2013  热轧，控
轧，正火  3～200 485 260 174 163 153 143 130 117 110 103 93 66 43      2，3，
4 
GB/SA 537 Cl 1  ASME Ⅱ A 
SA-537M：2013  正火  3～60 485 345 174 163 153 143 130 117 110          2，3，
4 ＞60～100 450 310 158 150 140 131 119 107 101          
Q370R  GB 713  正火  10～16 530 370 196 196 196 196 190 180 170          
 ＞16～36 530 360 196 196 196 193 183 173 163          
＞36～60 520 340 193 193 193 180 170 160 150          
18MnMoNbR  GB 713  正火加
回火  30～60 570 400 211 211 211 211 211 211 211 207 195 177 117      
＞60～100 570 390 211 211 211 211 211 211 211 203 192 177 117      
13MnNiMoR  GB 713  正火加
回火  30～100 570 390 211 211 211 211 211 211 211 203         
＞100～150 570 380 211 211 211 211 211 211 211 200         
 5 
 表2（续） 
钢号  钢板  
标准  使用  
状态  厚度  
mm 室温  
强度指标  在下列温度（℃）下的许用应力 /MPa  
注 Rm 
MPa  ReL 
MPa  ≤20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600 
15CrMoR  GB 713  正火  
加回火  6～60 450 295 167 167 167 160 150 140 133 126 122 119 117 88 58 37   
 ＞60～100 450 275 167 167 157 147 140 131 124 117 114 111 109 88 58 37   
＞100～150 440 255 163 157 147 140 133 123 117 110 107 104 102 88 58 37   
GB/SA387 Gr12  
Cl 2 ASME Ⅱ A 
SA-387M：2013  正火  
加回火 6～150 450 275 128 125 123 123 123 123 123 123 123 123 123 94 62 41   2，3，
4 
14Cr1MoR  GB 713  正火  
加回火  6~100  520 310 193 187 180 170 163 153 147 140 135 130 123 80 54 33   
 ＞100～150 510 300 189 180 173 163 157 147 140 133 130 127 121 80 54 33   
12Cr2Mo 1R GB 713  正火  
加回火  6~150  520 310 193 187 180 173 170 167 163 160 157 147 119 89 61 46 37  
12Cr1MoVR  GB 713  正火  
加回火  6~60  440 245 163 150 140 133 127 117 111 105 103 100 98 95 82 59 41  
＞60～100 430 235 157 147 140 133 127 117 111 105 103 100 98 95 82 59 41  
12Cr2MolVR  — 正火  
加回火  30～120 590 415 219 219 219 219 219 219 219 219 219 193 163 134 104 72   1 
16MnDR  GB 3531  正火，
正火加
回火  6～16 490 315 181 181 180 167 153 140 130          
 ＞16～36 470 295 174 174 167 157 143 130 120          
＞36～60 460 285 170 170 160 150 137 123 117          
＞60～100 450 275 167 167 157 147 133 120 113          
＞100～120 440 265 163 163 153 143 130 117 110          
15MnNiDR  GB 3531  正火，
正火加
回火  6～16 490 325 181 181 181 173             
＞16～36 480 315 178 178 178 167             
＞36～60 470 305 174 174 173 160             
 6 
 表2（续） 
钢号  钢板  
标准  使用  
状态  厚度  
mm 室温  
强度指标  在下列温度（℃）下的许用应力， MPa 
注 Rm 
MPa ReL 
MPa ≤20 100 150 200 250 300 350 400 425 450 475 500 525 550 575 600 
15MnNiNbDR  — 正火，正火加
回火  10～16 530 370 196 196 196 196             
1 ＞16～36 530 360 196 196 196 193             
＞36～60 520 350 193 193 193 187             
09MnNiDR  GB 3531  正火，正火加
回火  6～16 440 300 163 163 163 160 153 147 137          
 ＞16～36 430 280 159 159 157 150 143 137 127          
＞36～60 430 270 159 159 150 143 137 130 120          
＞60～120 420 260 156 156 147 140 133 127 117          
08Ni3DR  — 正火， 正火加
回火，调质  6～60 490 320 181 181               
1 
＞60～100 480 300 178 178               
06Ni9DR  — 调质  6～30 680 560 252 252               
1 
＞30～40 680 550 252 252               
07MnMoVR  GB 19189  调质  10～60 610 490 226 226 226 226             
 07MnNiVDR  GB 19189  调质  10～60 610 490 226 226 226 226             
07MnNiMoDR  GB 19189  调质  10～50 610 490 226 226 226 226             
12MnNiVR  GB 1 9189  调质  10～60 610 490 226 226 226 226             
注1：该钢板的技术要求见附录 A。 
注2：对应  GB150.3 中的适用 B曲线图分别为 ：GB/SA 516 Gr70 （≤475℃）——图4-4；GB/SA537 Cl 1  （≤350℃）——图4-4；GB/SA  387 Gr12  Cl 2（≤150℃）——
图4-6，（150～400℃）——图4-5。 
注3：对应 NB/T 47014 中的母材组别号分别为： GB/SA 516 Gr70 —— Fe-1-2；GB/SA5 37 Cl 1——Fe-1-2；GB/SA  387 Gr12  Cl 2——Fe-4-1。 
注4：GB/SA 516 Gr70 、GB/SA537 Cl 1  、GB/SA  387 Gr12  Cl 2分别等同于 ASME Ⅱ A SA -516M:2013 、ASME Ⅱ A  SA -537M:2013 和ASME Ⅱ A  SA -387M:2013
中的SA 516 Gr70 ， SA 537 Cl 1 和 SA 387 Gr12 Cl 2 。 7 
 表3  壳体用钢板超声检测要求  
钢号  钢板厚度  
mm 容器使用条件  质量等级  
Q245R  
Q345R  
SA 516 Gr70  
SA 537 Cl 1  ＞30~36  — 不低于Ⅲ级  
＞36 — 不低于Ⅱ级  
Q370R  
Mn-Mo系 
Cr-Mo系 
（含 SA 387 Gr12 Cl 2 ） 
Cr-Mo-V系 ＞25 — 不低于Ⅱ级  
16MnDR  
Ni系低温钢  
（调质状态除外）  ＞20 — 不低于Ⅱ级  
调质状态  
使用的钢号  ＞16 — Ⅰ级  
多层容器  
内筒钢板  ≥12 — Ⅰ级  
— ≥12 介质毒性程度为极度或高度危害；  
在湿 H2S环境中使用；  
设计压力大于或等于 10MPa。 不低于Ⅱ级  8 
 表4 钢板的使用温度下限  
 
钢  号 钢板厚度  
mm 使用状态  冲击试验要求  使用温度下限  
℃ 
中常温用钢板  
Q245R  ＜6 
热轧、  
控轧、  
正火  免做冲击  -20 
6~12  
0℃冲击 -20 
＞12~16  -10 
＞16~150  0 
＞12~20  热轧、控轧  -20℃冲击  
（协议）  -20 
＞12~150  正火  -20 
Q345R  ＜6 
热轧、  
控轧、  
正火  免做冲击  -20 
6~20  
0℃冲击  -20 
＞20~25  -10 
＞25~200  0 
＞20~30  热轧、控轧  -20℃冲击  
（协议）  -20 
＞20~200  正火  -20 
GB/SA516 Gr70  3～200 热轧、控轧、正火  0℃冲击  0 
-20℃冲击  -20 
GB/SA 537 Cl 1  3～100 正火  0℃冲击  0 
-20℃冲击  -20 
Q370R  10~60  正火  -20℃冲击  -20 
18MnMoNbR  30~100  正火加回火  0℃冲击  0 
-10℃冲击  
（协议）  -10 
13MnNiMoR  30~150  正火加回火  0℃冲击  0 
-20℃冲击  
（协议）  -20 
07MnMoVR  10~60  调质  -20℃冲击  -20 
12MnNiVR  10~60  调质  -20℃冲击  -20 
低温用钢板  
16MnDR  6~60  正火 , 
正火加回火  -40℃冲击  -40 
＞60~120  -30℃冲击  -30 
15MnNiDR  6~60  正火 , 
正火加回火  -45℃冲击  -45 
15MnNiNbDR  10~60  正火 , 
正火加回火  -50℃冲击  -50 
09MnNiDR  6~120  正火 , 
正火加回火  -70℃冲击  -70 
08Ni3DR  6~100  正火 , 
正火加回火 , 
调质  -100℃冲击  -100 
06Ni9DR  6~40  
(6~12)  调质（或两次正火
加回火）  -196℃冲击  -196 
07MnNiVDR  10~60  调质  -40℃冲击  -40 
07MnNiMoDR  10~50  调质  -50℃冲击  -50 
 9 
  
GB150.2-2011第1号修改单编制说明  
 
GB150.2 -2011标准正式实施已三年有余， 在此期间涉及压力容器设计、 制造、
管理和监察方面的工作有了不同程度的进展， 随着国内外压力 容器技术水平的提
高，也使本标准的部分技术内容与现实状况出现了不相适应的情况，在标准的实
施过程中经过设计、 制造和生产实践的检验， 也发现了一些亟待解决的标准问题，
为此全国范围内的压力容器专家、工程技术人员提了近百份的标准修订提案。本
修改单是在专家工作组对提案进行充分审查的基础上筛选出与标准实施密切相
关的提案编制而成。  
应中国石化工程建设有限公司和中国寰球工程公司等单位的要求，根据 WTO
精神，为贸易全球化，便于中国制造的锅炉压力容器和压力管道用钢材及其产品
等的出口。经 ASME第二卷（ ASME锅炉及压力容器规范  第2卷 材料）中国工
作组的努力工作，对国内外锅炉压力容器和压力管道用钢材的生产、使用和检验
等数据进行了大量、系统、精心而细致的收集、整理、分析和研究工作，在此基
础上， 本着最终和 ASME锅炉压力容器用材料能够互认的目的， 在美方已于 2013
年7月首先将我国常用压力容器用钢 Q345R，Q370R和15CrMoR 等三个钢号纳
入2013年版 ASME第二券中，分别标识为： SA/ GB713 Q345R 、SA/ GB713 Q370R
和SA/ GB713 15CrMoR ，可以直接选用，为我国锅炉压力容器及压力管道用钢材
及其产品的出口打下了良好的基础。作为同等条件，全国锅炉压力容器标准化技
术委员会也组织专家对国内设计、制造、检验和使用单位常用的一些 ASME锅炉
压力容器用钢材进行了充分的分析和研究，第一步选出 SA 516 Gr70 、SA 537 Cl 1
和SA 387 Gr12 Cl2 等三个在国内使用较多，且各项数据较全的 ASME锅炉压力容
器用钢号放入 GB150中，以满足我国锅炉压力容器及压力管道的设计、生产制
造、检验和使用单位之需求。  
首先对于 SA 516 Gr70 、SA 537 Cl 1 和SA 387 Gr12 Cl2 这三个钢号的标识，参
考国标及 ASME的方法， 确定为： GB/ SA 516 Gr70 、 GB/ SA 537 Cl 1 和GB/ SA  387 
Gr12 CL2。 
第二， GB/ SA 516 Gr70 、 GB/ SA 537 Cl 1 和GB/ SA  387 Gr12 CL2 这三个压力
容器用钢材必须符合 TSG R0004 -2009《固定式压力容器安全技术规范》及
GB150 -2011《压力容器》中对引进国外压力容器钢材的全部规定。如其主要技术
要求及指标值等，不论是标准中的规定，还是实际的生产数据，均要求满足《固
容规》和 GB150的相关要求。  
第三， GB/ SA 516 Gr70 、 GB/ SA 537 Cl 1 和GB/ SA  387 Gr12 CL2 这三个压力
容器用钢材的主要技术指标（化学成分中的 C、P、S含量和力学性能中的 A、KV2
值等）还应满足 GB713 -2008《锅炉和压力容器用钢板》及其第一号修改单中相
近钢号的相关要求。如： GB/ SA 516 Gr70 和GB/ SA 537 Cl 1 应满足 GB713中的
Q345R钢板的相关主要技术指标要求， GB/ SA  387 Gr12 CL2 应满足 GB713中的
15CrMoR 钢板的相关主要技术指标要求， 。  
最后，在参考原 ASME  SA 516 Gr70 、SA 537 Cl 1 和SA 387 Gr12 Cl2 的标准，
国内相关标准和规范，国内实际使用这三个钢材的生产、检验和使用数据等综合
情况，确定了 GB/ SA 516 Gr70 、 GB/ SA 537 Cl 1 和GB/ SA  387 Gr12 CL2 这三个钢10 
 材的使用状态、厚度和使用温度范围、超声检测要求、许用应力 、外压应力系数
B曲线图号、以及焊接工艺评定中的母材组别号 等技术条件和指标等。  
这样， ASME  SA 516 Gr70 、SA 537 Cl 1 和SA 387 Gr12 Cl2 这三个压力容器常
用钢板，和我国三个常用压力容器用 Q345R，Q370R和15CrMoR 钢板一样， （尤
其是 ASME  SA  387 Gr12CL2 和15CrMoR 钢板）可以为国内外广大的锅炉压力容
器及压力管道的设计、生产制造、检验和使用单位更好的应用，为我国锅炉压力
容器和压力管道用钢材及其产品的制造及进出口提供了更好的条件和更宽广的
远景。